## AKTA KIMIA INDONESIA
Nurul Widiastuti dan Patrick R. Shara
Departemen Kimia, Fakultas Sains Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111
*) Penulis korespondensi : nurul_widiastuti@chem.its.ac.id

## Abstrak
Abstrak:  Pengaruh  jumlah  serat  gelas  sebagai  material  pedukung  dalam  sintesis  Zeolite-A  telah diamati pada penelitian ini. Sintesis dilakukan dengan teknik hidrotermal pada suhu 100 o C.  Variasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah penambahan serat gelas sebanyak 0,01; 0,024; 0,1 dan 1 gram  dalam  tiap  100  gram  komposit.  Jumlah  serat  gelas  sebanyak  0,024  gram  menunjukkan  hasil terbaik untuk sintesis zeolite-A bermaterial pendukung serat gelas. Sebagai data pendukung dilakukan karakterisasi menggunakan instrumen FT-IR (Fourier Transform), XRD (X-Ray Diffraction) dan SEM (Scanning Electron Microscopy).
Kata kunci :  Sintesis zeolit-A, material pendukung serat.

## I. PENDAHULUAN
Zeolit  adalah  material  unik  dan menarik  perhatian  para  peneliti  maupun industri, karena komposisi bahan, topologi dan  ukuran  pori-porinya  yang  dapat diubah-ubah.  Selain  itu,  zeolit  memiliki luas permukaan yang besar, kemampuannya untuk menyaring molekul sesuai  dengan  ukuran  dan  bentuk,  serta permukaan  internal  kimianya  yang  dapat berkisar dari asam ke basa dan hidrofobik ke hidrophilik. Kombinasi seperti ini yang menjadikan  zeolit  banyak  dimanfaatkan
dan  diaplikasikan.  Salah  satunya  sebagai katalis  yang  baik  dalam  pengolahan minyak bumi dan petrokimia, adsorpsi dan pemisahan  bahan  serta  penukar  ion  (Sun dkk., 2012).
Pada  umumnya  zeolit  memiliki ukuran  partikel  yang  kecil.  Hal  ini  justru menimbulkan beberapa permasalahan seperti  penurunan  performa  ketika  berada pada  tekanan  tinggi,  serta  sukar  untuk dipisahkan dan penanganannya saat digunakan.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut kristal  zeolit  diubah  dalam  bentuk  pellet,

## Pengaruh Jumlah Serat Gelas Sebagai  Material Pendukung dalam Sintesis Zeolit-A
Nurul Widiastuti dan Patrick R Shara. Akta Kimia Indonesia 4(1), 2019, 50-62
tablet maupun granular dengan penambahan  material  perekat.  Namun, penambahan  zat  perekat  dalam  zeolit seringkali  dapat  menurunkan  kemampuan zeolit tersebut (Martinez dkk., 2001).
Baru-baru  ini  penelitian  mengenai sintesis  zeolit  menggunakan  material pendukung  sebagai  pengganti  material perekat  sangat  menarik  para  peneliti.  Hal ini  disebabkan  selain  faktor  penggunaan material  perekat  yang  sudah  dijelaskan sebelumnya,  material  pendukung  juga lebih  ekonomis  bila  diaplikasikan  dalam produksi zeolit dalam skala besar.
Keunggulan  dari  zeolit  dengan material  pendukung  diantaranya  adalah meningkatnya kekuatan mekanik, perpindahan  panas  dan  aktivitas  katalitik dari  zeolit  tersebut  (Liu  dkk.,  2005)  serta lebih praktis dan ekonomis dalam penggunaannya. Material pendukung yang lazim  digunakan  adalah  logam,  keramik, polimer yang memiliki morfologi lempengan  maupun tube .  Namun,  belum banyak penelitian mengenai sintesis zeolit menggunakan material serat. Zeolit berpendukung material serat dapat diaplikasikan sebagai membran dan material  penyaringan  gas  maupun  cairan serta  bahan  baku  peralatan  kedokteran. Selain  itu,  kemampuan  dari  material  ini juga  sangat  baik  untuk  isolator  (Deng dkk.,  2002)  serat  juga  diketahui  sangat
baik  untuk  media  reaksi  fotokimia (Tosheva dan Valtchev, 2005).
Beberapa  penelitian  yang  berhasil mensintesis  zeolit  dengan  pendukung material  serat,  salah  satunya  adalah penelitian  yang  dilaporkan  oleh  Mintova dan  Voltcher  (Mintova  dan  Valtchev, 2005)  yang  mensintesis  zeolit-A  dengan material  pendukung  serat  alam.  Pertama- tama  serat  alam  diaktifasi  sebelum ditambahkan dalam proses sintesis. Kemudian  bahan  dasar  zeolit-A  dan  serat dihidrotermal  selama  4  jam  pada  suhu 90°C.
Martinez  dkk.  (2001)  menggunakan karbon  serat  sebagai  material  pendukung. Sebelum digunakan dalam proses sintesis, karbon  serat  terlebih  dahulu  dipanaskan pada suhu 900°C dengan dialirkan gas N 2 . Serat kemudian dimasukkan dalam larutan sintesis  dan  dihidrotermal.  Kemudian larutan diperam selama 3 jam. Sedangkan Larlus  dkk.  (2005),  mensintesis  silicate-1 terkomposit  pada  serat  gelas.  Serat pertama-tama  diaktifasi  selama  15  menit menggunakan aseton dalam radiasi ultrasonik,  kemudian  serat  dicuci  dan dikeringkan.  Serat  gelas  yang  sudah diaktifasi, kemudian dihidrotermal dengan gel  pada  reaktor  Teflon  selama  2  hingga 22  jam.  Kemudian  hasil  sintesis  tersebut kembali  diberi  radiasi  ultrasonik,  dicuci dan  dikeringkan  pada  suhu  80°C.  setelah
Nurul Widiastuti dan Patrick R Shara. Akta Kimia Indonesia 4(1), 2019, 50-62
itu  dikalsinasi  pada  suhu  550°C  selama  5 jam.
Sintesis zeolit pada material berpendukung telah dilaporkan oleh Deng dkk (2002) melalui beberapa tahap proses hidrotermal. Tahap hidrotermal ini merupakan  tahap  pembentukan  kristal zeolit yang kemudian dioptimalkan melalui  tahap post hidrotermal.  Sintesis zeolit  pada  material  pendukung  ini  sudah berkembang,  antara  lain  zeolite  yang disintesis  pada  serat  berongga  gelas  yang berfungsi  sebagai  membrane  desalinasi (Makhtar  dkk,  in  press).  Pada  penelitian ini, dilakukan sintesis zeolit-A menggunakan  material  pendukung  serat gelas.  Zeolit-A  dipilih  karena  memiliki banyak keunggulan diantaranya  memiliki kapasitas tukar kation (KTK)  yang tinggi, kapasitas adsorbsi yang baik, dan digunakan sebagai katalis dalam petrokimia serta telah dimanfaatkan dalam campuran bahan pembuat detergen (Kamali  dkk.,  2009),  serta    relatif  mudah disintesis.  Selama  ini  metode  yang digunakan  dalam  sintesis  zeolit-A  pada umumnya  adalah  hidrotermal  pada  suhu 90 ⁰ C  (Widiastuti  dan  Prasetyoko,  2009).
Pemilihan  material  serat  gelas  didasarkan pada  fungsi  serat  gelas  tersebut  sebagai resin dan material penyaring. Hal tersebut memiliki  persamaan  dengan  kegunaan zeolit-A  sebagai  material  resin  penukar
kation  dan  penyaring.  Kedua  material tersebut  sangat  mungkin  diaplikasikan sebagai material katalis dan penyaringan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mensintesis zeolit-A pada material pendukung serat gelas dengan memvariasikan  jumlah  serat  gelas  yang telah diaktifasi pada larutan bahan zeolit.

## II. METODOLOGI PENELITIAN
a. Alat dan bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian  ini  antara  lain autoclave ,  oven, pH  meter,  FT-IR  SHIMADZU,  XRD PHILIPS  X’PERT,  SEM  ZEISS  TIPE EVO  MA  10,  dan  PSD  MASTERSIZER 2000.  Sedangkan  bahan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  antara  lain  air demineralisasi, pellet NaOH (99%, Merck,  011-002-00-6),  NaAlO 2 (Sigma- Aldrich, 13404-5KG-R), Na 2 SiO 3 (Sigma- Aldrich,  338443-3L),  dan  serat  gelas ( glass wool ) sebagai material serat.
b. Prosedur kerja
Aktivasi  serat  gelas  dengan  Larutan NaOH 1M
Material  serat  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  serat  gelas ( serat  gelas) .  Sebelum  digunakan,  serat gelas diaktivasi terlebih dahulu menggunakan  larutan  NaOH  1M.  Serat gelas dimasukkan dalam wadah kemudian direndam dengan larutan NaOH selama 24
Nurul Widiastuti dan Patrick R Shara. Akta Kimia Indonesia 4(1), 2019, 50-62
jam.  Selanjutnya  serat  gelas  dicuci  dan dikeringkan  pada  suhu  80°C  selama  3 jam.
Sintesis Zeolit-A

## Berpendukung

## Material Serat
Zeolit-A berpendukung material serat disintesis dengan metode hidrotermal sederhana.  Pada  penelitian  ini  diharapkan kristal  zeolit-A  tumbuh  menyelimuti seluruh permukaan material serat pendukung. Pertama-tama larutan zeolit-A dibuat dengan cara sebagai berikut, NaOH dilarutkan  dalam  air  deionisasi  kemudian dibagi  menjadi  dua bagian (larutan A dan B),  larutan  A  dicampur  dengan  NaAlO 2 , sedangkan  larutan  B  dicampur  dengan Na 2 SiO 3. Kedua  larutan  tersebut  diaduk secara  terpisah.  Setelah  kedua  larutan tersebut  jernih,  larutan  dicampur  dan diaduk  dengan  kecepatan  konstan  selama 12 jam.
Selanjutnya  larutan  zeolit-A  dan serat  gelas  dengan  jumlah  tertentu dimasukkan  secara  bersamaan  dalam reaktor stainless  steel dan  dihidrotermal selama  15  jam  pada  suhu  100°C.  Setelah itu material hasil sintesis dicuci dengan air deionisasi hingga netral kemudian dipanaskan  selama 12 jam.

## Karakterisasi zeolit
Teknik karakterisasi yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  antara  lain
analisa  menggunakan  SEM,  FTIR  dan XRD.  Karakterisasi  SEM  digunakan untuk  mengetahui  bentuk  morfologi  dari zeolit-A  berpendukung  material  serat. Karakterisasi  XRD  digunakan  untuk mengidentifikasi fase kristal zeolit-A yang tumbuh pada material pendukung. Sedangkan untuk karakterisas FTIR digunakan  untuk  mengetahui  adanya vibrasi  ikatan  T-O      (T  =  Si  atau  Al) asimetri dan simetri dalam zeolit A.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sintesis Zeolit-A
Berpendukung

## Material Serat
Larutan  zeolit-A  disintesis  dengan metode hidrotermal. Pertama-tama prekursor  yang  digunakan  dicampur  dan diaduk  dengan  kecepatan  konstan  selama 12 jam sebelum dihidrotermal. Pengadukan  selama  12  jam  bertujuan untuk menghomogenkan larutan. Selanjutnya larutan zeolit tersebut dimasukkan  bersama  serat  gelas  sebagai material  pendukung  dalam  autoklaf  untuk dihidrotermal  selama  15  jam  pada  suhu 100°C untuk proses kristalisasi.
Padatan  amorf  silika  dan  alumina akan  terlarut  dalam  reaksi  hidrotermal, sehingga  konsentrasinya  dalam  larutan akan  semakin  besar.  Selain  itu,  juga terjadi pembentukan dan pertumbuhan inti kristal  zeolit.  Kristalisasi  terjadi  karena
Nurul Widiastuti dan Patrick R Shara. Akta Kimia Indonesia 4(1), 2019, 50-62
adanya  reaksi  kondensasi  membentuk ikatan  baru  T-O-T  dengan  T  adalah  Si atau Al (kecuali Al-O-Al) yang
selanjutnya mengalami agglomerasi menghasilkan partikel kristal zeolit (Holilah,  2012).  Zeolit  -A  memiliki kekristalan  tertinggi  dihasilkan  pada proses  hidrotermal  menggunakan  suhu 100°C (Widiastuti dan Prasetyoko, 2009). Proses  pembentukan  kristal  zeolit  A ditunjukan pada Skema 1. Hasil hidrotermal  kemudian  disaring  dan  dicuci dengan  air  DM  hingga  pH  netral. Pencucian  hingga  pH  netral  bertujuan untuk  menghilangkan  sisa  NaOH  yang bersifat basa. Pengeringan dilakukan pada suhu  80°C  selama  12  jam  untuk menghilangkan  kandungan  air  fisis  sisa pencucian. Kemudian sample hasil sintesis dikarakterisasi menggunakan Scanning  Electron  Microscopy (SEM), FTIR dan Difraksi Sinar X (XRD).
Hasil  Mikrograf Scanning  Electron Microscopy
(SEM) Zeolit-A

## Berpendukung Material Serat
Zeolit-A  berpendukung  material serat hasil sintesis dianalisis menggunakan instrumen SEM. Karakterisasi SEM bertujuan  untuk  mengetahui  morfologi kristal  zeolit yang  terbentuk,  serta mengkonfirmasi  bentuk  kristal yang tumbuh  pada  permukaan  dari  serat  gelas. Gambar  1  dan  Gambar  2  menampilkan mikrograf  SEM  hasil  sintesis  zeolit-A berpendukung  material  serat.  Gambar  1 adalah mikrograf SEM yang menunjukkan hasil sintesis menggunakan serat  gelas (a) sebelum  diaktivasi  dan  (b)  sesudah diaktivasi.  Pada  Gambar  1  (a)  terlihat kristal zeolit tidak tumbuh dari permukaan serat  gelas    tersebut,  melainkan  hanya menempel pada permukaannya.
Sedangkan  pada  Gambar  1  (b)  kristal zeolit tumbuh pada permukaan serat gelas.
NaOH (aq) + NaAl(OH) 4(aq) + Na 2 SiO 3(aq) Suhu Kamar
[Na x (AlO 2 ) y (SiO 2 ) z .NaOH .H 2 O] (gel) Suhu  100°C
Na 12 [(SiO 2 ) 12 (AlO 2 ) 12 ].27 H 2 O (Kristal zeolit A)
(Sun dkk., 2012)
Skema 1. Reaksi proses pembentukan Zeolit A
Nurul Widiastuti dan Patrick R Shara. Akta Kimia Indonesia 4(1), 2019, 50-62
(a) (b)
Gambar  1.  Mikrograf  SEM  hasil  sintesis  zeolit-A  berpendukung  material  serat  (a)  sebelum  aktivasi serat gelas, (b) sesudah aktivasi serat gelas.
Perbedaan  tersebut  disebabkan  oleh serat  gelas  sebelum  diaktivasi  tidak memiliki  sisi  aktif.  Sisi  aktif  tersebut dapat menjadi daerah pertumbuhan  kristal zeolit  (Liu  dkk.,  2005).  Larutan  zeolit akan  membentuk  lapisan  gel  pada permukaan  serat  gelas  teraktivasi  yang kemudian  ternukleasi  dan  membentuk kristal  zeolit  pada  permukaan  serat  gelas (Xiaochun  dkk.,  2004).  Sisi  aktif  tersebut berasal  dari  proses  aktivasi  serat  gelas oleh  larutan  NaOH.  Larutan  NaOH tersebut  akan  merusak  ikatan  kimia  yang ada  pada  permukaan  serat  gelas  (Cazetta dkk.,  2011),  sehingga  sisi  aktif  berupa silika akan muncul pada permukaan.
Silika  pada  serat  gelas  ini  juga mempengaruhi  pertumbuhan  dari  kristal zeolit  hasil  sintesis.  Pada  Gambar  1  (a) dan  (b)  dapat  dilihat  bahwa  kristal  zeolit yang  tumbuh  memiliki  perbedaan.  Silika tersebut dapat mengganggu proses tumbuhnya kristal zeolit bila
keberadaanya  berlebih,  karena  dapat mempengaruhi  komposisi  dari  silika dalam  larutan  zeolit  (Liu  dkk.,  2005). Komposisi  silika  ini  berpengaruh  pada pertumbuhan inti dan komposisi kerangka zeolit  (Barrer,  1982).  Gambar  mikrograf SEM  2  menunjukkan  hasil  sintesis zeolit- A  berpendukung  material  serat  dengan berbagai  variasi  penambahan  serat  gelas. Variasi  penambahan  serat  gelas bertujuan untuk  mendapatkan  hasil  sintesis  terbaik. Gambar  2  (a)  adalah  sintesis  zeolit  A berpendukung  material  serat  dengan penambahan  serat  gelas  1%  berat,  (b) penambahan  serat  gelas  0,1%  berat,  (c) penambahan  serat  gelas  0,01%  berat  dan (d) penambahan serat  gelas 0,024% berat. Berdasarkan  Gambar  2  dapat  dilihat bahwa  kristal  zeolit  menyelimuti  hampir seluruh permukaan serat gelas .
(a)                                    (b)

## (c)                                          (d)
Gambar  2.  Mikrograf  SEM  hasil  sintesis  zeolit-A  berpendukung  material  serat  dengan  penambahan material masing-masing (a) 1% berat, (b) 0,1% berat, (c) 0,01% berat dan (d) 0,024% berat.
Pada  penambahan  serat  gelas  0,1  % berat, zeolit yang tumbuh pada serat gelas sudah membentuk kristal zeolit-A.
Namun,  kristal  zeolit-A  tersebut  sudah mengalami kerusakan dengan kemunculan distorsi  pada  sisi-sisi  kristalnya.  Distorsi tersebut  disebabkan  karena  pertumbuhan kristal  zeolit-A  yang  terus  menerus, sehingga mengakibatkan tumbuhnya kristal baru pada sisi-sisi zeolit.
Pertumbuhan  kristal  pada  sisi  zeolit-A yang terus menerus justu akan menyebabkan penurunan kekristalan zeolit-A itu sendiri karena kristal zeolit-A tersebut  bertransformasi  menjadi  zeolit lain.
Zeolit-A berpendukung material serat  pada  Gambar  2  (c)  dan  (d)  dari mikrograf SEM terlihat memiliki morfologi sesuai yang diharapkan, dimana kristal zeolit-A tumbuh menyelimut seluruh  permukaan  serat  gelas.  Namun, pada  Gambar  2  (d)  pertumbuhan  kristal zeolit-A  lebih  bagus  dan  sempurna  bila dilihat secara visual. Kristal zeolit-A pada Gambar 2 (d) memiliki bentuk tetrahedral tanpa ada distorsi pada sisi-sisi kristalnya. Meskipun  sudut  kristalnya  tidak  siku sempurna.  Bentuk tetrahedral kubus tersebut  merupakan  bentuk  khas  dari kristal  zeolit-A.  Walaupun  demikian, analisa  dengan  instrumen  lain  seperti XRD  dan  FTIR  perlu  dilakukan  untuk
Nurul Widiastuti dan Patrick R Shara. Akta Kimia Indonesia 4(1), 2019, 50-62
mengkonfirmasi  hasil  dari  analisis  SEM tersebut.

## Hasil Analisis Menggunakan Instrumen Fourier Transform Infrared FTIR
Karakterisasi menggunakan spektroskopi  infarmerah  (FTIR)  pada beberapa  sampel  zeolit-A  berpendukung material serat dilakukan untuk mengidentifikasi gugus fungsinya.
Karakterisasi  FTIR  juga  dilakukan  pada serat  gelas  untuk  mengetahui  pengaruh dari  aktivasi  pada  serat  gelas  tersebut. Gambar  3  (a)  menampilkan  spektra  FTIR dari  serat  gelas  sebelum  diaktivasi,  (b) serat  gelas  sesudah  diaktivasi,  spektra  (c) adalah  zeolit-A  berpendukung  material serat  menggunakan  serat  gelas  sebelum diaktivasi,  (d)  zeolit-A  berpendukung material  serat  menggunakan  serat  gelas sesudah  diaktivasi  dan    (e)  spektra  zeolit- A.
Spektum IR  pada Gambar  3 menunjukkan  karakteristik  dua  puncak serapan  yang  tajam  pada  daerah  bilangan gelombang  1100  cm -1 –  1000  cm -1 dan daerah  bilangan  gelombang  700  cm -1 – 500  cm -1 .  Gambar  3  spektra  (a)  dan  (b) muncul  dua  puncak  pada  bilangan gelombang 1100 cm -1 – 1000 cm -1 . Hal ini mengindikasikan  adanya  ikatan  Si-O-Si dalam serat gelas tersebut [14]. Sedangkan
pada  Gambar  3  spektra  (c),  (d)  dan  (e) muncul  satu  puncak  pada  bilangan golombang tersebut. Hal ini
mengindikasikan  adanya  vibrasi  ulur ( streching ) asimetri T–O–T dari tetrahedral  TO 4 dengan  T  adalah  Si  atau Al [15].
Pada  puncak  kedua  yaitu  pada bilangan gelombang 700 cm -1 – 500 cm -1 , Gambar  3  (a)  dan  (b)  mengindikasikan adanya ikatan Si-O stretching dan bending dengan  ditandai  munculnya  puncak  lebar pada  bilangan  gelombang  797  cm -1 –  472 cm -1 [14].  Sedangkan  pada  Gambar  3  (c),
(d)  dan  (e)  mengindikasikan  adanya vibrasi  ulur  ( streching )  simetri  T–O–T dan  vibrasi  tekuk  ( bending )  T–O  dari zeolit  dengan  ditandai  munculnya  satu puncak  pada  bilangan  gelombang  600  – 800 cm -1 [16].  Ketajaman intensitas pada puncak  serapan  di  daerah  vibrasi  ulur simetri  T–O–T  dan  vibrasi  tekuk  T–O mengindikasikan adanya kesimetrisan tetrahedral TO 4 , dengan kata lain terdapat kemunculan zeolit pada sampel ini. Disisi lain  penurunan  intensitas  Si-O stretching dan bending mengindikasikan  adanya pemutusan  ikatan  dan  perusakan  struktur dari  silika.  Rusaknya  stuktur  silika tersebut  diakibatkan  dari  proses  aktivasi serat  gelas  menggunakan  NaOH  (Cazetta dkk., 2011).

## Nurul Widiastuti dan Patrick R Shara. Akta Kimia Indonesia 4(1), 2019, 50-62
Gambar 3. Spektra FTIR dari (a) serat gelas sebelum diaktivasi, (b) serat gelas sesudah diaktivasi, (c) zeolit-A  berpendukung  material  serat  sebelum  aktivasi,  (d)  zeolit-A  berpendukung  material  serat sesudah aktivasi serat gelas dan (e) zeolit-A
Hasil Analisis Menggunakan

## Instrument Difraksi Sinar X (XRD)
Karakterisasi  hasil  sintesis  zeolit-A
berpendukung
material serat menggunakan  XRD  dilakukan  untuk mengkonfirmasi kristal yang tumbuh pada serat  gelas  merupakan  kristal  zeolit-A. Kristal  zeolit-A  memiliki  kemunculan sudut-sudut khas pada XRD. Seperti yang telah  dilaporkan  dalam  banyak  literatur salah  satunya  adalah  Mohammed  dkk. (2009)  yang  melaporkan  bahwa  kristal zeolit-A  memiliki  sudut-sudut  khas  pada 2θ yaitu pada ~7,2° ; ~10,3° ; ~12,6° dan ~16,2°.
Dari  semua  hasil  sintesis  pada Gambar  4  dapat  diketahui  bahwa  kristal yang  tumbuh  adalah  kristal  zeolit-A.  Hal ini  ditunjukkan  dengan  kecocokan  sudut 2θ  yang  muncul  sama  dengan  standar zeolit  A  (JCPDS-ICDD  No  PDF  00-038- 0241).  Namun,  terdapat  perbedaan  hasil analisis  pada  XRD  Gambar  4  c  dengan hasil SEM (Gambar 2 c) yang menunjukkan  bahwa  kristal  zeolit  yang tumbuh  adalah  sodalit.  Perbedaan  hasil analisis ini mengindikasikan bahwa terdapatnya  dua  fasa  zeolit  yang  tumbuh pada  variasi  ini.  Kemunculan  kristal sodalit  dikarenakan  perubahan  struktur dari  kristal  zeolit  A.  Perubahan  struktur
Nurul Widiastuti dan Patrick R Shara. Akta Kimia Indonesia 4(1), 2019, 50-62
dari kristal zeolit dapat disebabkan karena zeolit  mengalami  fasa  metastabil,  dimana kristal  zeolit  mengalami  perubahan  fasa yang  lebih  stabil  akibat  faktor  dari  luar (Mufrodi dkk., 2010). Faktor-faktor tersebut  diantaranya  adalah  perubahan komposisi  dan  lama  proses  hidrotermal (Armaroli  dkk.,  2006  ;  Mohammed  dkk., 2009).  Meskipun  demikian  tidak  semua kristal  zeolit-A  bertransformasi  menjadi
sodalit,  sehingga  spektra  zeolit-A  tetap teramati  dalam  XRD.  Hal  ini  disebabkan karena  pembentukan  kristal  zeolit  pada saat  proses kristalisasi  tidak terjadi secara bersamaan,  sehingga  ketika  kristal  zeolit yang  terbentuk  terlebih  dahulu  akan berubah menjadi sodalit, sedangkan kristal zeolit-A yang baru terbentuk masih dalam keadaan  stabil  (Xiaochun  dkk.,  2004).
Gambar  5.  Difaktogram  difraksi  sinar  X  dari  (a)  zeolit-A  berpendukung  material  serat  sebelum aktivasi,  (b)  zeolit-A  berpendukung  material  serat  dengan  penambahan  serat  gelas  teraktivasi  1% berat, (c) 0,1% berat, (d) 0,01% berat, (e) 0,024% berat.
Nurul Widiastuti dan Patrick R Shara. Akta Kimia Indonesia 4(1), 2019, 50-62
Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini adalah zeolit-A berpendukung  material  serat  berhasil disintesis pada serat gelas sebagai material pendukung.  Dengan  mempelajari  aktivasi dan  variasi  penambahan  dari  serat  gelas antara 1% berat hingga 0,01% berat, hasil zeolit-A  pada  permukaan  serat  gelas terbaik diperoleh pada penambahan 0,024%  berat  serat  gelas  teraktivasi. Analisis  SEM  menunjukkan  bahwa  pada variasi  ini  kristal  zeolit-A  tumbuh  pada permukaan  serat  gelas  dengan  morfologi kristal  yang  sempurna.  Hal  tersebut diperkuat  dengan  hasil  analisis  XRD  dan FTIR. Analisis XRD juga mengkonfirmasi bahwa  kristal  yang  tumbuh  pada  serat gelas  merupakan  zeolit-A.  Sedangkan analisis dengan FTIR menunjukkan bahwa adanya  ikatan  T-O-T  pada  zeolit-A berpendukung material serat mengindikasikan  adanya  pertumbuhan kristal zeolit pada permukaan serat gelas.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada  Direktorat  Jenderal  Pendidikan Tinggi  yang telah mendanai  penelitian ini melalui  Program  Desentralisasi  Penelitian DITLITABMAS,  Penelitian  Unggulan ITS  tahun 2015-2016
DAFTAR PUSTAKA
Agustiana  (2012),  Sintesis  Zeolit  X  Dari Abu  Dasar  Batubara  PT  IPMOMI PAITON  Untuk  Aplikasi  Penyimpanan Hidrogen, Surabaya : KIMIA ITS.
Armaroli,  T.,  Simon,  L.J.,  Degne,  M., Patarin,  J.,  Busc,  G.,  (2006),  Effect  of Crystal  Sized  and  Si/Al  Ratio  on  the Surface  Properties  of  H-ZSM-5  Zeolites, Applied Catalysis A General , 306, pp. 78- 84.
Barrer,  R.M.,  (1982),  Hydrothermal Chemistry of Zeolite, London : Academic Press, pp. 360.
Cazetta,  A.L.,  Vargas,  A.M.M.,  Nogami, E.M.,  Kunita,  M.H.,  Guilherme,  M.R., Martins, A.C., Silva T.L., Moraes, J.C.G., (2011),  NaOH  Activated  Carbon  of  High Surfice  Area  Produced  From  Coconut Shell  :  Kinetic  and  Equilibrium  Studies From  The  Methylene  Blue  Adsorption,
Chemical  Enggineering  Journal , 174, pp. 117-125.
Deng, Z., Kenneth, J., Balkus, Jr., (2002), Pulsed  Laser  Deposition  of  Zeolite  NaX Thin  Film  On  Silica  Fiber, Microporous and Mesoporous Material , 56, pp. 47-53.
Holilah, (2012), Sintesis dan Karakterisasi H-ZSM-5  Mesopori  dan  Makropori  Serta Aktivasinya Pada Reaksi Glikol,
Surabaya : KIMIA ITS.
Kamali, M., Vaezifar, S., Kolahduzan, H.,
Malekpour,  A.,  Abdi,  M.R.,  (2009), Synthesis  of  Nanozeolite  A  from  Natural Clinoptilolite  and  Aluminum  Sulfate  : Optimization  of  the  Method, Powder Technology , 189, pp. 52-56.
Nurul Widiastuti dan Patrick R Shara. Akta Kimia Indonesia 4(1), 2019, 50-62
Liu,  B.S.,  Tang,  D.C.,  Au,  C.T.,  (2005), Fabrication of Analcime Zeolite Fibers by Hydrothermal  Synthesis, Microporous and  Mesoporous  Materials ,  86,  pp.  106-
111.
Liu,  Y.,  Gao,  Y.,  Zhu,  Y.,  An,  D.,  Wei, G.,  Wang,  Z.,  Ma,  Y.,  Wang,  Z.,  (2011), A  Sustainable  Route  of  The  Preparation of Activated Carbon and Silica From Rice Husk Ash, Journal of Hazardous Material , 186, pp. 1314-1319.
Makhtar, SNNM., Pauzi, MZMP., Mahpoz,  NM.,  Muhamad,  N.,  Rahman, MA.,  Abas,  KH.,  Aziz,  AA.,  Ithman, MHD., Jaafar, J., Preparation, characterization and performance evaluation  of supported zeolite on porous glass  hollow  fiber  for  desalination application, Arabian Journal
of
Chemistry , in press.
Martinez,  J.G.,  Amoros,  D.C.,  Soluno,
A.L.,  Lin,  Y.S.,  (2001),  Synthesis  and Characterisation  of  MFI-Type  Zeolites Supported on Carbon
Material.
Microporous  and  Mesoporous  Materials ,
42, pp. 255-268.
Mintova,  S.  dan  Vattchev,  V.,  (1996), Deposite  of  Zeolite  A  on  Vegetal  Fiber,
Zeolites , 16, pp. 31-34.
Mohammed, R.M.,  Ismail, Adel  A., Kini, G.,  Ibrahim,  I.A.,  Koopman,  B.,  (2009), Synthesis  of  Highly  Ordered  Cubic Zeolite A and Its Ion-Exchange Behavior,
Colloids
and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects , 348, pp. 87-92.
Mufrodi,  Z.,  Sutrisno,  B.,  Hidayat,  A., (2010),  Modifikasi  Limbah  Abu  Layang Sebagai Material Baru Adsorben, Proseding  Seminar  Nasional  Teknik Kimia , Kejuangan ’10.
Ojha, K., Pradhan, N. dan Samanta, A. N., (2004),  Zeolite  from  Fly  Ash:  Synthesis and  Characterization, Bull.  Mater.  Sci.
Indian  Academy  of  Sciences ,  27,  6,  pp. 555-564.
Rios,  C.A.,  William,  C.D.,  Fullen,  M.A., (2009), Nucleation and Growth History of Zeolite LTA Synthesis From Kaolinite By Two  Different  Method, Applied  Clay Science , 42, pp. 446-454.
Sun, M., Hunt, H.K., Lew, C.M., Cai, R., Liu,  Y.,  Yan,  Y.,  (2012),  A  Dynamic Organic  Structuring-Directing  Agent  for Pure  Silica  Zeolite  AST  and  LTA Synthesis, Chinese  Journal  of  Catalysis ,
33, 1.
Tosheva,  L.  dan  Valtchev,  V.,  (2005). Silicate-1  Crystallization  on  Glass  Fiber, Microporous  and  Mesoporous  Materials ,
81, pp. 11-18.
Weiwei,  J.,  Ming,  L.,  Changfeng,  Z., Jianfeng, Y.,  Lixiong,  Z., (2011), Hollow Sodalite  Spheres  Synthesized  in  A  First Closed  The  Open  System  From  The Synthesis  Gel  Aged  Under  Ultra-high Pressures, Microporous  and  Mesoporous Materials , 143, pp. 189-195.
Widiastuti,  N.,  Prasetyoko,  D.,  (2009), Pembuatan  Zeolit  A  dari  Limbah  Abu Dasar  (Bottom  Ash)  Sebagai  Penyerap Ammonia  pada  Tambak  Udang  dan Penyerap  Logam  Berat  dari  Limbah
Nurul Widiastuti dan Patrick R Shara. Akta Kimia Indonesia 4(1), 2019, 50-62
Industri  Pelapisan  Logam,  Surabaya  : Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian kepada Masyarakat ITS.
Xiaochun,  X.,  Yun,  B.,  Chunshan,  S., Weishen,  Y.,  Jie,  L.,  Liwu,  L.,  (2004),
Microwave-assisted Hydrothermal
Synthesis  of  Hydroxy-Sodalite  Zeolite
Membrane, Microporous and Mesoporous Materials , 75, pp. 173 – 181.
Yu L., Gong J., Zeng C. and Zhang L. (2013) Synthesis of binderless zeolite X microspheres and their CO 2 adsorption properties, Separation and Purification Technology. 118 , 188–195.